E. Hagen und Rubens: Emissionsvermögen der Metalle. 



485 



Stirnfläche S des Diaphragmas C entfernt war, und wurde außerdem 

 die Wasserspülung in Betrieb gesetzt, so zeigte, wie zu erwarten war, 

 das Thermoelement 1\ stets etwas tiefere Temperaturen an als das 

 im Zentrum des Mittelblocks befindliche Element T. Eine Reihe von 

 zusammengehörigen Temperaturangaben der Thermoelemente T und 7', 

 sowie die Differenzen 8 = T — T s sind aus der folgenden Tabelle zu 

 ersehen. 



Tabelle I. 



r Tj s 



ioo° 99?5 o?5 



200 198.5 1.5 



300 297.0 3.0 



400 392.9 7.1 



500 4S5.9 14. 1 



Von der Beschaffenheit der freien Oberfläche der Kupferplatte 

 zeigten die Werte von ^ keine merkliche Abhängigkeit. Ihre Größe 

 blieb ungeändert, als die blanke Oberfläche der Platte sich mit einer 

 dünnen Oxydschicht bedeckt hatte, obwohl hierdurch die Stärke der 

 Strahlung erheblich gewachsen war. Wir sind hiernach zu der An- 

 nahme berechtigt, daß bei unseren Strahlungsversuchen das Tempe- 

 raturgefälle o" im Mittelblock stets angenähert den oben angegebenen 

 Werten entsprochen hat. Wir haben deshalb von den Angaben des 

 Thermoelements T stets die Größe & als Korrektion in Abrechnung 

 gebracht. 



Tabelle II. 

 Spezifischer Widerstand t (Ohm jn'o m/qmm). 



Die Resultate unserer Messungen sind in den Kurven der Fig. 2 , 

 3 und 4 sowie in den Tabellen II bis VI enthalten. Fig. 2 gibt eine 

 graphische Darstellung des spezifischen Widerstandes der untersuchten 

 Metalle und Legierungen als Funktion der Temperatur. Die Proben 

 für die Bestimmung der elektrischen Größen wurden stets demselben 

 Stück entnommen, aus welchem die auf ihre Strahlung untersuchten 

 Platten gefertigt waren. Meist wurde ein schmaler Ring von dem 



